따라서, 상술한 문제점들을 해결하여 CEM 공정에 적용 가능하고 재질 균일성 및 구멍확장성이 우수한 석출강화형 열연강판 및 그 제조방법에 대한 개발이 요구되고 있는 실정이다.
다음 텍스트에서 제공된 문맥을 정확히 이해하고, 마지막 문장을 자연스럽고 문맥에 맞게 완성하세요. 문장은 이전 내용과 논리적으로 연결되어야 합니다.
#텍스트: 구멍확장성을 좋게 하기 위해서는 가공 시 미세크랙의 생성을 억제하는 것이 필요하며 이러한 미세크랙의 생성은 경질상과 연질상 간에 경도차이가 크면 변형의 집중이 두 상의 결정립계에서 일어나 미세크랙을 발생시키는 것으로 알려져 있다. 이에 특허문헌 1에서는 베이나이트를 많이 형성시킴으로써 미세크랙을 방지하여 구멍확장성을 확보한 변태강화형 강종에 대하여 개시하고 있다. 나아가 구멍확장성을 극대함과 동시에 고강도를 확보하기 위하여, 페라이트 주상에 Ti, Nb, Mo, V, C 등을 이용한 석출강화 효과로 고강도 확보가 가능한 석출강화형 강재 개발에 대한 연구가 이루어졌다. 특허문헌 2에는 페라이트 기반 연질의 주상 기지조직을 구현하여 연/경질상 간의 경도차이에 의한 미세크랙 발생을 미연에 방지하고 사상압연 후 Ar3 Nose와 석출 Nose가 일치하는 조건에서 오스테나이트에서 페라이트로의 변태 중 입내에 미세한 석출현상을 유도하여 강도를 확보하는 기술에 대하여 개시하고 있다. 특허문헌 2의 석출강화형 강재의 경우, 변태강화형 강재와 비교화여 동급의 강도재질을 확보하면서 버링성이 더욱 상향된 것을 확인할 수 있다. 그러나 특허문헌 2는 슬라브를 상온까지 냉각 후 다시 재가열하고 압연하는 기존의 일반밀 공정 기반의 제조방법에 관한 것으로서, 가열로 조건 및 압연 후 폭방향 길이방향 온도편차에 의한 석출거동의 불균일성으로 강도, 연신율, 구멍확장성 등에서 재질편차가 존재하는 문제점이 있다. 한편, 최근 주목을 받고 있는 새로운 철강 공정인 소위 고속연주 및 연연속압연 방식으로 강판을 제조하는 CEM(Continuous Endless Mill) 공정은 공정 특성상 스트립의 폭방향 길이방향으로 온도편차가 작기 때문에 재질편차를 양호한 강재를 얻을 수 있는 공정으로 알려져 있다. 하지만 특허문헌 3 및 4와 같이 대부분의 연구 및 개발이 DP강 및 TRIP강과 같은 변태강화형 열연강판에 집중되고 있다. 그러나 상기 변태강화형 열연강판은 조직 내 연/경질상의 조합이 불가피한 관계로 우수한 버링성 확보에 문제점이 있다. 또한, 고용강화형 열연강판의 경우에는 인장강도 590MPa 이상의 고강도강 제조 시 Si, Mn, Cr 등의 고용강화 원소를 다량 첨가하여야 하므로 제조원가 상승 등의 문제점이 있다. 반면에 석출강화형 강재의 경우 제조원가가 낮고, 우수한 버링성을 확보할 수 있다는 장점이 있으나, 고속연주 및 연연속압연 방식의 CEM 공정을 적용하여 석출강화형 강재를 제조하는 경우에는 주조크랙 발생, Ti, Nb, N 등 석출원소와 상대적으로 낮은 사상압연 온도에 따른 엣지크랙 발생, Nb 등의 영향으로 소재의 변형저항 거동 변화에 따른 통판성 하락 등의 문제점들이 발생할 수 있다.